— 284 — 



Chimica. — Solfati anidri. Seguito della V Nota di G. Cal- 

 cagni e G. Marotta, presentata dal Socio E. Paterno. 



Sistema SO^ - Pb SO4 . 



I risaltati ottenuti sono raccolti nella tabella III e nel diagraaiiua fìg. 3. 

 Questo diagramma ha una grande somiglianza con quello K2 SO4 - Ba SO4 ; 

 ne ditferisce solo per la mancanza del massimo nel campo dei cristalli misti. 



Tabella ITI. 



0 



s~- 0 



C/3 



0 Oh 



m 

 M 



S~ 0 



^ ■* 



0 0 



0 C/2 



0 0 

 ^ «2 

 — ; 



0 Oh 



Temperatura 

 iniziale di 

 cristallizza- 

 zione 



Temperatura 

 eutettica 



Temperatura 

 di formazione 

 di 



KaS04.Pb SO4 



Temper. di 

 decomposizione 

 delle soluzioni 

 solide 



Temperatura 

 di trasforma- 

 zione di 

 Ka SO4 



Temperatura 

 di trasforma- 

 zione di 

 Pb SO4 II 



100 



0 



100 



0 



1066" 









590'' 





95 



5 



97.06 



2,94 



1063 







565° 



550 





90 



10 



93,99 



6,01 



1058 









550 





85 



15 



90,78 



9, -22 



1046 







560 



550 





80 



20 



87,43 



12,57 



1028 







580 



550 





75 



25 



83,91 



16,09 



1013 







600 



550 





70 



30 



80,21 



19,79 



1003 





610° 



670 



560 





65 



35 



76,34 



23,66 



981 





615 



760 



540 





60 



40 



72,28 



27,72 



956 



791° 



615 





550 





55 



45 



67,94 



32,06 



921 



789 



615 





540 





50 



50 



63,47 



36,53 



876 



796 



620 





550 



866° 



45 



55 



58,68 



42,32 



836 



796 



620 









40 



60 



53,67 



46,33 





796 



615 





550 



856 



36,52 



63,48 



50,00 



50,00 



834 



796 



620 





560 





35 



65 



48,34 



51,66 



856 



796 



620 





550 



856 



30 



70 



42,68 



57,32 



906 





615 





550 





25 



75 



36,62 



63,38 



933 



801 



620 





540 



856 



20 



80 



30,29 



69,71 



949 





625 





550 



840 



0 



100 



0 



100 



(1010) 







- 





856 



Anche in questo caso noi troviamo formazione di cristalli misti con 

 una lacuna che si estende tra 22% ^ 63 Vo circa di K2SO4. Questi limiti 

 si sono potuti stabilire in modo preciso, non solo, perchè oltre di essi non 

 si è osservata più nelle singole curve di raffreddamento la fermata alla 

 temperatura di 796°, ma anche considerando le durate delle singole fermate. 

 L'eutettico apparisce in un modo evidentissimo alle concentrazioni di 40 '/o 

 Ka SO4 e 60 Vo Pb SO4 . Il campo dei cristalli misti più ricchi in Kj SO4 

 si è potuto molto bene delimitare, poiché è stato possibile di costruire la 

 curva BPHK lungo la quale le soluzioni solide si decompongono. Questo, 

 però non si è potuto fare pel campo di cristalli misti più ricchi in PbSO^ 

 per la decomposizione di questo. 



